90 



J. M. VAN BEMMELEN. 



doivent ou peuvent s'opérer lors de la formation de ces matières, a mon- 

 tré, quand on rapproche ces faits des autres observations rapportées 

 ci-dessus, que Ton n'est encore que fort imparfaitement renseigné. Pour 

 mieux expliquer les phénomènes, il faudra nécessairement étudier les 

 concrétions pendant qu'elles sont en train de se former dans la nature, 

 dans des circonstances déterminées. 



En terminant, je remercie sincèrement MM. Hoiïsema et Klobbie 

 de l'appui si varié qu'ils m'ont prêté au cours des présentes recherches. 



Appendice. 



Dosage de V acide silicique soluble, de Veau et de V humus dans 

 le minerai des marais. 



a). Silice soluble. Le dosage s'est fait suivant les méthodes que j'ai 

 antérieurement indiquées, et reconnues bonnes: Extraction par l'acide 

 chlorhydrique (soit dilué, soit concentré, ou encore' concentré et chaud), 

 puis par la potasse caustique de 1,05 de densité à 50° pendant cinq 

 minutes; séparation de la silice des deux solutions et pesée 1 ). 



Cette solution de potasse n'attaque pas le sable. C'est ce que je 

 démontrai encore dans l'analyse du minerai des marais (An. IY, p. 26), 

 où le traitement par la potasse fut appliqué à diverses reprises, sans 

 que rien passât en solution. Avant l'extraction par l'acide chlorhydri- 

 que chaud la potasse ne dissolvait que 0,4 % Si0 2 ; après l'acide chlor- 

 hydrique enleva 0,6%, et puis la potasse 5,3 % Si0 2 ; ensemble 6,3% 

 de silice soluble. Je reconnus donc que celle-ci était absorbée dans 

 l'oxyde ferrique amorphe, et retenue assez énergiquement, pour résister 

 à l'action dissolvante de la potasse (pendant les cinq minutes à 50°). 

 C'est seulement après que l'oxyde ferrique se fût dissous dans l'acide 

 chlorhydrique, que les 6 % d'acide silicique furent mis en liberté. Il 

 n'est guère étonnant que la silice se dissolve en si petite quantité dans 

 l'acide chlorhydrique concentré et chaud. J'ai toujours remarqué cette 

 propriété de l'acide silicique mis en liberté aux dépens d'un silicate 



*) Bestimmuug von Wasser, Humus, Schwefel, Kieselsaure, Manganim Acker- 

 boden. — Landw.-Vers.-Stat. 1890. Bd. 37, pp. 279—290. 



